202 SMÉLITE, 



Al 2 Si 5 + 4 H donnant : Silice 51,89 Alumine 35,65 Eau 12,46; 

 ou Al Si 3 + 3 H donnant : Silice 65,64 Alumine 22,54 Eau 11,82. 



Analyses par Berthier : a, d'une argile d'un gris clair (servant a la 

 fabrication des gazettes a porcelaine, à la manufacture de Sèvres), 

 d'Abondant près Dreux, Eure-et-Loir; 5, d'une argile plastique (terre 

 à pip.e), grise tachetée de jaune, faisant bien pâte avec l'eau, de Stras- 

 bourg; c, d'une argile d'un gris clair (excellente pour les pots a ver- 

 rerie), de Forges, département de la Seine-Inférieure; d, d'une ar- 

 gile d'un gris foncé tachetée de jaune, avec paillettes de mica 

 (servant à la poterie commune dite cuite en grès), de Saint-Amand, dé- 

 partement de la Nièvre ; e, d'une argile d'un blanc un peu blond 

 (alimentant des fabriques de faïence dite anglaise), de la Colonne près 

 Montereau, Seine-et-Marne ;/, d'une argile d'un blanc un peu grisâtre 

 (excellente pour la fabrication des briques réfractaires), du Montet 

 près du Creusot, département de Saône-et-Loire ; g\ d'une argile 

 très-chargée d'anthracite (plombagine renommée pour la fabrication 

 des creusets), de Passau en Bavière. 





a 



b 



c 



d 



e 



; 



9 



Silice 



50,6 



66,7 



65,0 



66,7 



64,4 



61,7 



41,2 



Alumine 



35,2 



18,2 



24,0 



21,6 



24,6 



24,7 



14,7 



Oxyde ferrique 



0,4 



1,6 



traces 



2,5 



traces 



2,2 



8,2 



Magnésie 



» 



0,6 



» 



» 



» 



» 



1,0 



Eau 



«3,1 



12,0 



11,0 



9,0 



10,0 



10,0 



1,0 



Sable 



» 



1,5 



» 



» 



)) 



» 



G 33,9 



99,3 100,6 100,0 99,8 99,0 98,6 100,0 



Les argiles mélangées de calcaire dans une proportion qui peut 

 varier de 25 à 50 p. 100 constituent les marnes. 



2°Kaolin, Porzellanerde, Porcelain-Clay. 



Voy. aux espèces amphigène, feldspath et émeraude. 



S m é 1 i t e. Masses argileuses compactes. Cassure écailleuse ou 

 unie, rarement inégale. Les écailles minces offrent a la loupe une 

 structure fibreuse. Opaque. Mate dans la cassure. Raclure ayant 

 un faible éclat cireux. Blanc grisâtre légèrement bleuâtre. Dé- 

 veloppant par l'insufflation une odeur fortement argileuse. Happant 

 légèrement a la langue. Dans l'eau froide, dégageant de petites 

 bulles d'air et devenant onctueuse en s'écrasant sous le doigt. Duc- 

 tile. Se laissant couper au couteau en copeaux minces. Dureté 

 comprise entre celle du gypse et celle du talc. Dens. = 2,168. In- 

 fusible au chalumeau, mais durcissant et offrant la cassure des po- 

 teries de grès. En poudre, peu soluble dans l'acide chlorhydrique, 

 presque entièrement dans l'acide nitrique chaud, sans faire gelée. 



